192  A.  D.  VAN  RIEMSDIJK.  LE  PHÉNOMÈNE  DE  L’ÉCLAIR  , ETC. 
presque  immédiatement  sans  éclair , on  a le  droit  de  conclure  à 
une  immixtion  d’Ir,  Rh,  Ru,  Os  ou  Os-Ir.  De  même  quand 
on  fait  l’essai  ordinaire  de  l’or  mis  en  expérience , pourvu  que 
cet  essai  contienne  les  quantités  voulues  d’argent  et  de  cuivre. 
Après  la  coupellation,  l’alliage  se  maintiendra  à l’état  de  sur- 
fusion et  fera  l’éclair  avant  de  se  figer  définitivement , dans  le  cas 
exceptionnel  où  il  est  tout-à-fait  exempt  des  métaux  sus-nommés. 
En  réalité , l’or  du  commerce , la  majorité  des  lingots  qui  pro- 
viennent des  ateliers  d’affinage  à l’acide  sulfurique , la  plupart  des 
pièces  monnayées,  contiennent  des  quantités  notables  de  métaux 
platiniques,  probablement  sous  la  forme  d’osmium-iridium.  L’ab- 
sence de  l’éclair  dans  les  essais , l’aspect  brillant  et  rugueux  des 
boutons,  le  pétillement  du  métal  liquide  avant  la  solidification, 
en  sont  la  preuve  irrécusable;  tandis  que  les  témoins  composés 
d’or,  argent  et  cuivre  purs,  qui  dans  notre  mode  d’essai  subis- 
sent l’opération  du  moufle  en  même  temps  et  dans  les  mêmes 
conditions  que  le  métal  mis  en  expérience , donnent  des  boutons 
à surface  unie  et  dépolie,  ayant  présenté  les  phénomènes  de 
surfusion  et  d’éclair. 
D’un  alliage  d’or  qui  ne  fait  pas  l’éclair  après  la  coupellation , 
on  peut  facilement  séparer  par  l’eau  régale  les  métaux  du  groupe 
du  platine  qui  sont  insolubles  dans  cet  acide.  On  les  retrouve 
à l’état  d’une  poudre  noirâtre,  mêlée  à du  chlorure  d’argent,  dans 
le  filtre  dont  on  s’est  servi  pour  clarifier  la  solution  de  l’or  étendue 
d’eau  pure  en  excès.  Par  l’ammoniaque  bouillante  on  dissout  le 
chlorure  d’argent  qui  se  trouve  sur  le  filtre,  et  par  l’acide  sul- 
fureux on  précipite  l’or  de  sa  solution  dans  l’eau  régale. 
Maintenant,  il  y a deux  expériences  à faire,  qui  confirment 
entièrement  l’explication  que  nous  avons  donnée: 
1®.  Enveloppez  \ gramme  d’or  pur  dans  le  filtre  séché,  qui 
contient  les  traces  d’Ir  etc. , et  passez-le  à la  coupelle  avec 
1 ou  1/^  gramme  de  plomb.  L’absence  de  surfusion  et  d’éclair 
sera  la  preuve  d’une  addition  d’un  métal  platinique , insoluble 
dans  l’eau  régale. 
2®.  Lavez  et  séchez  l’or  divisé  provenant  de  la  réduction  du 
chloride  et  coupellez  gramme  de  cet  or  avec  1 gramme  de 
